Chemischer Bestand der Zeolithe. 59. > 



die des Schmelzproduktes SiO., -+• Si 2 Al 2 CaO s abgeleitet, so 

 zeigt sich, daß aus dem säurelöslichen Kern eine dem Anorthit 

 entsprechende Verbindung hervorgegangen ist, die keine Ortho- 

 kieselsäure abgibt. Die Schmelze kann als amorphes Si0 2 und 

 Anorthit betrachtet werden, was mit dem mikroskopischen 

 Befunde Dölter's übereinstimmt. 



Der Laumontit von Kongsberg, der ursprünglich sich 

 wie die vorigen verhält, lieferte nach starkem Glühen eine 

 krystallinische Masse, die zum größten Teil aus länglichen 

 Prismen bestand, nach Becke's Beobachtungen gerade aus- 

 löschend mit y parallel der Längsachse. Bei Einwirkung ver- 

 dünnter Säure bildete sich keine lösliche Kieselsäure. Aus 

 dem Vergleich der Schmelze Si0 2 -hSi 2 Al 2 Ca0 8 +SiÖ 2 mit der 

 ursprünglichen Zusammensetzung H 4 4 Si[Si 2 Al.,Ca0 8 ]Si0 4 H 4 

 läßt sich erkennen, daß der Kern die Eigenschaften eines 

 Orthosilikats verloren und wahrscheinlich eine Verbindung mit 

 Si0 2 gebildet hat. Vorläufig ist es unsicher, ob in den Prismen 

 eine Verbindung Si 3 Al 2 CaO 10 oder Si 4 Al 2 Ca0 12 vorliegt. Die 

 Entscheidung verlangt größere Mengen des Zeoliths, als mir 

 zu Gebote standen. Die Angabe Dölter's, der von Anorthit 

 und einem schief auslöschenden Gemengteil spricht, stimmt 

 mit meinem Befunde nicht überein. 



Der Analcim von den Cyklopen, dessen Zusammen- 

 setzung von dem Verhältnis Si 4 Al 2 Na 2 H 4 14 etwas abweicht 

 und der eine Gruppe von Orthosilikat enthält, lieferte eine 

 Schmelze, die aus Glas mit vielen isotropen Krystallen be- 

 stand. Jene, die aus der Oberfläche hervorragten, sahen wie 

 gefirnißt aus und zeigten undeutliche Würfelform mit ab- 

 gerundeten Ecken. Bei der Behandlung mit verdünnter Säure 

 bildete sich keine Orthokieselsäure. Dies stimmt mit den 

 Angaben von G. Fr i edel überein, der die Krystalle als Natron- 

 leucit ansprach, während Dölter kein krystallines Schmelz- 

 produkt erhielt. 



Der Chabasit von Rübendörfel ergab als Schmelzprodukt 

 ein blasiges Glas ohne eine Spur vun Doppelbrechung. Auch 

 als Herr Dr. Leitmaier dasselbe im elektrischen Ofen erhitzte, 

 wurde es nicht flüssig und war nach dem langsamen Abkühlen 

 bloß an der Oberfläche gefrittet. Der Dünnschliff zeigte eine 



